ESTUDIO SOBRE LA CAL Y CEMENTO DE COSQUIN 133 



graduable á voluntad y que separa automálicamenle en el mo- 

 nfiento de la rotura. Dividiendo la cifra que se lee en el momento de 

 la rotura por 14.44 se obtiene la cifra de la resistencia á la tracción 

 por centímetro cuadrado. 



Los morteros han sido convenientemente amasados y confeccio- 

 nados en las proporciones de i , 2, 3 y 4 pariesen volumen de are- 

 na por 1 de cal ó 1 de cemento; se han tenido 24 horas al aire libre 

 y después han sido sumerjidos en el agua, que se renovaba para 

 sacar la cal en disolución. 



Los ladrillos de cal pura confeccionados el dia 8, sumerjidos el 9 

 y rotos el 15, dieron kilogramos 1.730 de resistencia á la tracción 

 por centímetro cuadrado. 



Los de 1 decaí por 2 de arena, kilogramos 1.380. Los demás no 

 pudieron esperimentarse por deficiencia de la máquina para trac- 

 ciones mínimas. 



El cemento puro confeccionado el 10, sumerjido el mismo dia y 

 roto el 15, dio kilogramos 9.860 por centímetro cuadrado. 



Los ladrillos de ensayo de cemento, hechos el dia 4, sumerjidos 

 el 5, rotos el 15, dieron : 



Kilogramos 



Cemento puro 23 . 370 por c^ 



1 de Cemento por 1 de arena 12.390 — 



1 — 2 — 5.880 — 



1 — 4 — 4.020 — 



El dia 23, al verificar el ensayo de fraguado, se confeccionó un 

 molde de cal pura con bastante exceso de agua que se dejó en 

 seco. 



Además, el dia 6 se confeccionó también dos bloques de hormi- 

 gón y con sus morteros compuestos, el primero de I parte de cal 

 por 2 de arena en volumen, y el segundo, de 1 de cemento por 3 de 

 arena, se moldearon ladrillos de prueba que fueron dejados al aire 

 libre. 



El dia 31 procedimos á la rotura de los ladrillos que quedaban 

 paralas pruebas definitivas, consiguiendo los siguientes resultados 

 de resistencia á la tracción por centímetro cuadrado de sección de 

 las muestras : 



